R. Otto , Vergleichende Untersuchung einiger Sorten Magnesia carbonica. 99 



Magnesia carbonica bestimmt zu verbieten, so darf angenommen 

 werden, dass sich der Kalkgehalt sänamtlicher von uns untersuch- 

 ten Präparate innerhalb der zulässigen Grenzen hält, jedoch die 

 Nauheimer und auffallender Weise auch die Oeynhausener Waare, 

 welche selbst nach 15 Minuten bei der Biltz'schen Probe noch 

 keine Andeutung einer Reaktion auf Kalk zeigten, in dieser Be- 

 ziehung weitaus die reinsten Präparate repräsentiren. 



Einige Notizen über die Darstellung der Magnesia carbonica 

 in der Nauheimer Fabrik werden vielleicht dem Einen oder Anderen 

 willkommen sein. Das hier angewandte Verfahren, welches zuerst 

 von J. Pateinson zu Washington im Bisthiim Durham befolgt 

 wurde, beruht darauf, dass bei Behandlung von gebranntem Dolomit 

 in Wasser unter Druck mit Kohlensäure, sich die Magnesia vor 

 dem neben ihr im Dolomit enthaltenen Kalk als Bicarbonat auflöst. 

 Das calcinirte, möglichst fein gemahlene Mineral wird zu dem 

 Zwecke mit kaltem Wasser in einen Cylinder mit horizontaler Axe 

 gebracht und während es mit einem Rührwerke fortwährend in 

 Bewegung erhalten wird , unter einem Drucke von 5 — 6 Atmo- 

 sphären Kohlensäure eingepresst. Die so entstehende Lösung von 

 doppeltkohlensaurem Magnesium, welche, wenn richtig verfahren 

 wurde, völlig frei von Kalk ist, wird nun in einem vertikalen Cylinder 

 mittelst Wasserdampf erhitzt, wobei sich die Magnesia carbonica 

 abscheidet, welche man sammelt, in rechteckige Stücke formt und 

 trocknet. Die zu dem Processe erforderliche Kohlensäure entströmt 

 unmittelbar neben der Fabrik dem Erdinnern. Der Dolomit wird 

 aus der Kalkbrennerei von May und Urban zu Diez a. d. Lahn 

 bezogen, deren Brüche dicht bei Diez und Steelen a. d. Lahn liegen. 

 Die Zusammensetzung beider Dolomite, — in der Nauheimer 

 Fabrik kommt übrigens bislang nur der aus dem Bruche bei Diez 

 zur Verwendung, — ergiebt sich aus folgender von Beckarts 

 ausgeführten Analyse: Dolomit von 



Diez Steelen 



Spec. Gewicht 2,77 2,78 



Kohlens. Calcium 54,59 Proc. 53,58 Proc. 



Kohlens. Magnesium 44,07 - 42,63 - 



Eisenoxydul und Thonerde . . . 0,42 - 0,81 - 



Thon und Sand 0,44 - 2,35 - 



Wasser, Verlust 0,48 - 0,63 



